О ВЫВЬТРИВАНІИ МИНЕРАЛЬНАГО УГЛЯ. 



49 



пониженіи еодержанія В въ летучей части угля при вывѣтриваніи, количество амміач- 

 ныхъ соединееій азота должно сильно сократиться; о ціанистыхъ и пиридиновыхъ 

 соединеніяхъ сказать что-либо опредѣленное въ этомъ отношевіи трудно, содержаніе же 

 свободнаго азота можетъ даже увеличиться, — общее же количество азота въ летучихъ 

 соединеніяхъ должно, по мѣрѣ вывѣтриваоія угля, падать, и выходъ амміачной воды 

 понижаться, что вытекаетъ хотя бы изъ сравненія въ этомъ отношеніи тощихъ камен- 

 ныхъ углей съ газовыми и жирными. Вывѣтриваніе же, какъ разъ, и дѣйствуетъ въ 

 сторону преобразованія углей къ типу болѣе сухому и въ тоже время маловодородистому. 



Однако всѣ эти заключенія, за отсутствіемъ точныхъ данныхъ, могутъ быть только 

 вѣроятпыми предположеніями. 



Измѣненія содержанія сѣры минеральнаго угля при вывѣтриваніи. 



Сѣра, какъ постоянная составная часть большинства минеральныхъ углей, при- 

 надлежитъ къ числу элементовъ, претерпѣвающихъ значительный измѣненія при вывѣтри- 

 ваніи угля. Распредѣленіе ея въ углѣ, въ видѣ наичаще встрѣчающейся механической 

 примѣси, въ формѣ сѣрнаго колчедана (и отчасти марказита), связано съ большой не- 

 равномѣрностью, въ силу которой прослѣдить ходъ измѣненій содержанія сѣры при 

 вывѣтриваніи весьма затруднительно, если не принять особыхъ мѣръ къ уменьшенію 

 этой неравномѣрности. Въ виду этого, при отобраніи пробъ на мѣстѣ и при предва- 

 рительномъ измельченіи угля на неболыпіе куски, весь явно замѣтный колчеданъ 

 выбрасывался, и въ углѣ оставался только колчеданъ, распредѣленный въ видѣ весьма 

 мелкихъ вкрапленій. 



Сѣра, какъ известно, участвуетъ въ составѣ минеральнаго угля, главнымъ обра- 

 зомъ, въ слѣдующихъ трехъ формахъ: 1) сѣрный колчеданъ, 2) сульфаты (главнымъ 

 образомъ гипсъ) и 3) органическая сьра. Сѣрнистый кальцій — довольно рѣдокъ, а изъ 

 сульфатовъ преобладаетъ гипсъ, сульфаты желѣза — рѣже, и баритъ найденъ только въ 

 нѣкоторыхъ силезскихъ угляхъ 1 ). 



Въ данномъ случаѣ, для всѣхъ пробъ было опредѣлено только общее содержаніе 

 всей сѣры, но при систематическомъ изслѣдованіи природы минеральныхъ углей были бы 

 весьма цѣнны отдѣльныя опредѣленія содержанія сѣры летучихъ соединены (частью 

 неорганической, частью органической), сѣры кокса (также неорганической и органи- 

 ческой), сѣры золы, куда переходятъ всѣ сульфаты, колчеданной сѣры всего угля п 

 всей органической сѣры. 



Полученныя въ настоящемъ случаѣ данныя (діаграмма V и таблицы II и УІ) 

 устанавливаюсь слѣдующій ходъ измѣненія содержанія сѣры при вывѣтриваніи угля. 

 Въ предѣлахъ протяженія пласта отъ 50 до 21 саж. по паденію содержаніе сѣры 

 отвѣчаетъ максимальному ея количеству и какимъ-либо измѣненіямъ, непосредственно 



') Г. Миск.— (тптскй^е ипй 2іе1е (1ег 8іеіпкоЫеп-С!іетіе. Вопп 1881. 8. 65. 

 Труды Гкол. Ком. Нов. сер., выд. 60. 



7 



